des Minéraux* 22.9 
feulement avec du fer qui piaffe encore en 
acquérir par le feu qu’il doit fubir pour 
prendre la forme d’un canon de fufil. 
Mais revenons au fer qui vient d’être 
des macquettes & enfuite des lames, elles ne préfentèrent 
plus que des grains à leur frafture ôc d’une qualité mé¬ 
diocre. .. 
Etant aux forges de Mouzon , je fis faire une macquette 
& une lame au bout d’une barre de fer, prefque toutes 
d’un bon grain avec très peu de nerf; l’extrémité de la 
lame call'ée à froid, a paru mêlée de beaucoup de nerf, 
Ôc le canon qui en a été fabriqué a plié comme de la 
baleine ; on ne l’a calfé qu’à l’aide du cifelet 6c avec la 
plus grande difficulté : la frafture étoit toute de nerf. 
Ayant vu un canon qui caffa comme du verre, en le 
frappant fur une enclume, 6c qui montroit en totalité de 
très gros & vilains grains , fans aucune partie de nerf, 
pn m’a préfenté la barre avec laquelle la macquette 6c la 
lame qui avoient produit ce canon avoient été faites, 
laquelle étoit entièrement de très beau nerf; on a tiré 
une macquette au bout de cette barre, fans la plier & 
.corroyer, laquelle s’eft trouvée de nerf avec un peu de 
grain ; ayant plié 6c corroyé le refie de cette barre, dont 
on fit une macquette, elle a montré moins de nerf 5 c 
plus de grains que celle qui n’avoit pas été corroyée; 
fuivons cette opération; la barre étoit toute de nerf, la 
macquette, tirée au bout fans la doubler, avoit déjà un 
peu de grains ; celle tirée de la même barre pliée ôc cor¬ 
royée , avoit encore plus de grains, 6c enfin un canon, 
provenant de cette barre pliée 6c corroyée, étoit tout 
de grains larges ôc brillans comme le mauvais fer, 6c 
elle a caifé comme du yçrrç, Néanmoins je ne prétends 
